202 
Sitzungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. 
im Jahre 1848 war es ihm gelungen, die Extraction mittelst Kochsalz durch 
einen einfacheren, wohlfeileren, eben so schönen als sicher und gelungen aus- 
geführten Process zu verdrängen, der im Wesentlichen im Folgendem besteht: 
Der silberhaltige Rohstein wird mit 2 — 3 Feuern verrostet und hierauf 
im Flammofen bis auf einen Kupferhalt von circa 60 pCt. und darüber und 
einen Silberhalt von 12 — 15 Loth im Centner concentrirt, womit zugleich eine 
Reinigung des Steines von fremden der nachfolgenden Entsilberung schädlichen 
Beimengungen erzielt wird. Der Concentrationsstein wird sodann gepocht, 
gemahlen und das Mehl ohne alle Zuschläge in einem Flammofen mit zwei über 
einander befindlichen Herden sorgfältig geröstet. Das Vorrösten geschieht in 
der oberen vom Feuer gänzlich abgesonderten, das Gutrösten in der unteren 
von der Flamme bespülten Abtheilung des Ofens. Ein Zusammensintern des 
Steines muss hierbei aufs sorgfältigste vermieden werden. 
Durch das Rösten in der unteren Abtheilung werden bei gehöriger Röst- 
dauer und Temperatur das gebildete schwefelsaure Eisen- und Kupferoxyd fast 
gänzlich zersetzt , indem die Schwefelsäure ausgetrieben und verfiüchtiget 
wird. Das gebildete schwefelsaure Silberoxyd widersteht aber dieser Zer- 
setzung länger — und auf diese geniale Entdeckung ist der Process basirt. 
Eine vierstündige Röstdauer in der oberen und eine gleich lange in der unteren 
Abtheilung führt bei einem Einsatz von 4 Centner bei gehöriger wSorgfalt voll- 
ständig und sicher zum Ziele. Das herausgezogene Röstmehl wird sofort zur 
Absonderung der Klümper gesiebt und das Durchgesiebte nach gehöriger Ab- 
kühlung mit heissem Wasser oder mit Lauge ausgelaugt. Die Fällung des 
Silbers aus der schwefelsauren Auttösung geschieht mit Kupferplanchen ; das 
gefällte Silber wird ausgewaschen, zu Kugeln geformt und im Flammofen ein- 
geschmolzen. Es hat einen Feinhalt von 15 Loth und darüber. 
Eine Anzahl von 7 Röstöfen von der ano;edeuteten Art mit 8 Auslau«;- und 
10 Fällungsbottichen nebst 4 Hilfsfällungsgefässen (für den Fall, dass in den 
eigentlichen Fällungsbottichen die Ausscheidung des Silbers nicht vollständig 
erfolgt sein sollte), welche in Reihen staft’elförmig übereinander stehen und mit 
doppelten durchlöcherten, mit grober Leinwand bedeckten Böden versehen sind, 
genügen, um jährlich über 30,000 Centner Kupferstein zu verarbeiten! 
Die Kosten sind unbedeutend, der Silberverlust erreicht nicht 8 pCt. ; 
das aus den Rückständen erzeugte Garkupfer ist bis auf 1 — 1 % Loth im 
Centner entsilbert. 
Wäre diesem Gegenstände auf der Londoner Industrie-Ausstellung die 
gebührende Aufmerksamkeit zu Theil geworden, die grosse Auszeichnungs- 
Medaille hätte dem Verdienste nicht entgehen können. 
Zum Schlüsse berührte Herr Kuder nat sch noch die Gewinnung des 
Goldes aus den Reichensteiner Arsenikkiesrückständen nach der vom Herrn 
Prof. P 1 a 1 1 n e r durch Herrn Kaufmann G ü 1 1 1 e r zur Ausführung gebrachten 
Methode. 
Die mässig befeuchteten, gehörig aufgelockerten Kiesrückstände werden 
in Partien zu 3 Centner in grosse Gefässe von Steingut, welche sich nach unten 
verengen, gebracht und daselbst durch ein bleiernes bis auf den Boden des 
Gefässes reichendes, auf Quarzstöcken ruhendes Bleirohr mit Chlorgas ge- 
schwängert. In 5 — 7 Stunden ist die Sättigung mit Chlor beendigt. Nach 
Verlauf von 12 oder mehr Stunden kann das Auslaugen des Goldchlorids durch 
heisses Wasser in einem, dem unter 2. beschriebenen ähnlichen Bottich ge- 
schehen. 
Die erhaltene Solution wird in grossen Glasgefässcn mit Salzsäure ange- 
säuert , das Gold mit Schwefelwasserstolf gefällt, das Schvvefelgold durch 
